184 



durch Spaltung dar, so finden sich hier meist sehr viele La- 

 mellen , welche aber von — 2R x (0221) begrenzt sind. Im 

 Mittel wurde gemessen: OR : — 2E (0001 : 0221) = 177^ 18' 

 ( — 2R yt (0221) geneigt im Sinne eines negativen Rhomboeders 

 am Hauptkrystall) ; (berechnet 177^41'). Diese Begrenzung ist 

 aber deshalb für secundäre Zwillingsbildung am Wismuth nicht 

 entscheidend, weil — 2R >f (0221) ebenso wie OE, z (0001) eine 

 sehr gute Spaltfläche ist, also nicht durch Umlagerung der 

 Endfläche entstanden zu sein braucht. Krystallflächen OR 

 y. (0001), welche eine Entscheidung nach der Begrenzung der 

 Lamellen gestattet hätten, waren an keinem Krystall vor- 

 handen. Ebenso lässt sich hier aus der Gleichheit der Neben- 

 reflexe der Lamellen und der nächst liegenden Theile des 

 Hauptkrystalls deshalb kein Schluss auf secundäre Zwillings- 

 bildung ziehen, weil die Krystalle sich ausserordentlich leicht 

 verbiegen, und die dann entstehenden Abweichungen aus der 

 normalen Lage auch meist für Lamelle und Hauptkrystall 

 gleich sein werden; diese Verbiegbarkeit ist so gross, dass 

 die Reflexe des Hauptkrystalls wie der Lamelle noch bis 1^ 

 differiren, auch wenn nur Bruch theile eines Quadratmillimeters 

 der Endfläche reflectiren und die diesen Theil durchsetzende 

 Lamelle nicht mehr als J mm. breit ist. Es blieb mithin nur 

 das Experiment zum Nachweis der Möglichkeit, Umlagerungen 

 in Zwillingsstellung einzugehen, übrig. 



Beim Wismuth genügt meistens ein Schlag auf die Pol- 

 kante des Rhomboeders, um parallel der horizontalen Dia- 

 gonale der anliegenden Flächen verlaufende Zwillingslamellen 

 hervortreten zu lassen; diese sind indessen so fein, dass sie 

 nur mit starker Lupe gut zu sehen sind, Messungen auch 

 nicht möglich waren. Auf der Endfläche werden sie deut- 

 licher, wenn man einen unten abgeplatteten Eisenstift auf 

 eine (vorher von Lamellen fast oder ganz freie) Stelle der- 

 selben presst. Es entsteht eine Figur ähnlich der Druck- 

 und Schlagfigur des Glimmers, indessen viel feiner ; dass diese 

 Streifen aber nicht nur Fältelungen der Endfläche sind, geht 

 daraus hervor, dass die parallel verlaufenden sämmtlich gleich- 

 zeitig einspiegeln und stets im Sinne eines negativen Rhom- 

 boeders gegen die Basis des Hauptkrystalls neigen. Der Win- 

 kel OR : — 2R (0001 : 0221) wurde im Mittel gemessen zu 



